282 SÉPARATION DE L ACIDE NIOBIQUE 
oxyde brun en perdant le tiers de son oxygène, Cet oxyde 
brun serait donc un oxyde intermédiaire de composition 
assez compliquée, Nb°0*. 
Analyse de l’Aeschynite. 
MM. Plantamour et Delafontaine ayant eu la bonté de 
me donner quelques cristaux de ce rare minéral, j'ai pu 
en faire plusieurs analyses et obtenir ainsi une suffisante 
quantité des acides métalliques qu'il contient pour en étu- 
dier la nature. 
Ces cristaux ont été d’abord réduits en petits frag- 
ments, et par un triage très-minutieux à la loupe, j'en ai 
écarté toutes les parcelles provenant de la surface et pré- 
sentant quelques traces de gangue. La matière pure a 
été réduite en poudre fine. Sa couleur est d’un gris bru- 
nâtre; sa densité de 5,23. 
Séchée à 100 degrés, elle perd 0,9 p. 100 de son 
poids environ à la température du rouge sombre, en pre- 
nant une teinte plus claire. Si on la chauffe alors au rouge 
vif, elle présente un phénomène d'ignition très-marqué, 
en subissant une nouvelle perte de poids. Elle offre 
après cela une couleur de rouille, La quantité d'eau to- 
tale chassée par cette forte calcination a varié de 4,05 à 
1,10 p.100. 
J'ai fait une première analyse de ce minéral en suivant 
la méthode ordinaire, c’est-à-dire par la fusion avec le 
bisulfate de potasse. Mais il m'a paru que cette méthode, 
très-convenable pour l'analyse des minéraux qui ne ren- 
ferment que les acides du niobium et du tantale, est fort 
incommode pour ceux qui contiennent en outre de l'acide 
titanique. En effet, dans ce cas, lorsqu'on traite par l'eau 
